[■20 
zorgen, liclit wat AIJ), bij het SiO.„ en SiO.^ bij liet Al^O^ wordt 
ineegewogen, en derlialve later weer (•oiiirdle daarop noodig wordt. 
Aangezien het LiJJ naast de kolossale overmaat Na^O in de vloei- 
stof, bijna niet (piantitatief is te bepalen, moet het als ’t verschilgetal 
met 100 7o bepaald worden, en hoopen zich daarin das alle analjse- 
fonten op. Het kost dan tenslotte veel tijd en arbeid, om een 
prodnkt te verkrijgen, dat zóo nabij de theoretische samenstelling 
komt, 'Jat geene merkbare verschillen in de eigenschappen der 
verschillende praeparaten meer te bespeuren zijn. 
^ 3. Synthese en eigenschappen van den Pseudo-Evkryptiet-{S-vonn.) 
Als uitgangsmateriaal werden bij deze en de volgende synthesen 
dezelfde stollen aangewend, welker zuiverheid vroeger onderzocht 
en vermeld is ’) ; het alnmininm-oxyde was eveneens van Baker en 
Auamson afkomstig. Het werd eerst eenige uren in een platinaschaal 
op de blaasvlam gegloeid, toUlat alle waterdamp en de nitrenze 
gassen, welke het praeparaat nog bleek te bevatten, waren uitge- 
dreven, en het gewicht vei’der konstant bleef. De analyse leverde 
als uitkomst, dat een zoo goed als 100 "/o AIJ)^ aanwezig was; 
zelfs geen aantoonbare hoeveelheid ijzer kon gevonden worden. 
Om een beeld te geven van de wijziging in samenslelling der 
massa tijdens het samensmelten, .mogen de volgende getallen dienen. 
Een mengsel van 6,23 gram Li^CO^, 8,61 gram Al^d^ en 10,16 
gram SiO^ werd in eene bedekte jilatina-kroes in een FLETCHEii-oven 
bij 1500o C. gesmolten, dan na bekoeling tijngewreven, gezeefd, 
weder gesmolten, en deze bewerking driemaal herhaald. In plaats 
van de verwachte samenstelling l, bleek de massa de samenstelling 
11 te bezitten ; 
Er is dns 1,5 "/o Lij) te weinig; daarom werden 0,055 gram 
AlJJ^ en 0,718 gram LiJJO^ aan 18,92 gram der massa toegevoegd, 
en deze massa viermaal in een kleinen elektrisehen oven bij 900° 
tot 1000° C. gesinterd. Na elke sintering, welke in platinakroezen 
plaats had, werd de massa weer fijngewreven, gezeefd, enz. ; ver- 
volgens werd de stof eenmaal in een weerstands-oven bij 1450° C. 
gesmolten. Na afkoeling werd de massa fijngewreven en geanalyseerd. 
Gevonden werd ; 
l. 
47,7 7„ 
■10,4 7„ 
11,9 7o 
II. 
48,6 7„ 
40,9 7„ 
10,5 7„ 
E F. M. Jaeger en H. S. van Klooster, deze Verslagen, 22, 900. Febr. (1914). 
